Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 631 



Strahlzellen farbloser, bis schwacb gelblicher, aber in Alkohol vollständig 

 löslicher Inhalt. 



Wird, meist als Furnierholz, in der Möbelindustrie, zur Herstellung 

 von Bürstendeckeln und bei eingelegten Arbeiten , sonst auch in der 

 Drechslerei verwendet. 



79. Ostindisches Seidenliolz. 



Chloroxylon Stvietenia DC. in Vorderindien und auf Ceylon, ein 

 Baum der Rutaceen (s. p. 409), ist die Stammpflanze des Ostindischen 

 oder Asiatischen Seidenholzes. 



Holz^) dem vorstehend beschriebenen ähnhch, auf der Querschnitts- 

 flilche oft wie mit Mehl bestäubt, desgleichen stellenweise im radialen 

 Längsschnitt, der, verglichen mit dem des Westindischen Seidenholzes, 

 durch tiefere Färbung und größere Breite der dunkleren Streifen auf- 

 fällt, während die Tangentialfläche unter der Lupe eine bei jenem Holze 

 fehlende feine, durch die Anordnung der Markstrahlen bedingte Quer- 

 streifung zeigt. — Hart, schwerer als Westindisches Seidenholz (im 

 Wasser sinkend!), auch weniger leicht und weniger glatt spaltend als 

 dieses. Soll gleichfalls Satinholzdermatitis hervorrufen. Siehe p. 630, ^). 



Mikroskopischer Charakter dem des Westindischen Seidenholzes 

 ähnlich, aber die Markstrahlen zahlreicher (reichlich 5 auf 1 mm) und 

 auf Tangentialschnitten in sehr regelmäßigen Querzonen, meist 

 0jl9 — 0,22 mm hoch und 3 — 5 Zellen breit, diese 11 — 29 \i hoch und 

 5 — \ 5 ,x breit, von mäßiger Wanddicke, die kantenständigen nicht selten 

 höher und kürzer als die übrigen. Fasern dickwandig, reichlicher getüpfelt 

 als die des Westindischen Seidenholzes, wie bei diesem angeordnet, 

 was auch von dem (hier wohl etwas reichlicherem) Strangparenchym 

 gilt. Vorkommen von Kalziumoxalat und Gehalt der Gefäße und Mark- 

 strahlzellen an Kernstoffen wie dort. 



Weniger geschätzt als westindisches Seidenholz, meist als »Massiv- 

 holz«, in seiner Heimat auch als Bauholz verwendet 2). 



80. Echtes Quassiaholz. 



Das Echte Quassiaholz, »Fliegenholz«, »Bitterholz«, stammt von 

 Qiiassia amara L. f., einem im nördlichen Teile Südamerikas und auf 

 den Antillen einheimischen kleinen Baume oder Strauche der »Bitter- 

 eschen« (Simarubaceen, s. p. 410). Es kommt aus Niederländisch-Guiana 



1) Querschnittsbild bei Stone, 1. c, Taf. II, Fig. 17. 



2J Semler, I.e., p. 703. Über Afrikanisches Satinholz siehe dieses. 



